( 3-28 ) 

 poussière de charbon dans les caisses à cémenter était recouvert, après sa 

 transformation en acier, d'une quantité d'ampoules plus ou moins nom- 

 breuses, suivant la nature du métal employé. 



» Ainsi qu'il est facile de s'en convaincre par l'examen, chacune de ces 

 ampoules correspond à un point où la soudure de l'éponge métallique n'a 

 pu avoir lieu, soit par la présence d'une matière infusible, comme la chaux 

 ou les cendres des combustibles employés, soit par un travail mécanique 

 incomplet. 



)) Il était donc supposable, d'après les expériences de MM. H. Deville et 

 Troost, que les gaz enfermés dans les caisses de cémentation, venant à tra- 

 verser les pores du fer et s'accumulant dans les vides du métal rougi, 

 déterminaient la formation des ampoules dont nous venons de parler. Une 

 expérience bien simple confirme cette hypothèse. 



» En cémentant ensemble des lames de fer de nature diverse que fournit 

 l'industrie, on obtient constamment de Vacicr poule (c'est le nom qu'a reçu 

 l'acier recouvert de soufflures). Mais si l'on opère en employant le fer par- 

 faitement doux et homogène que l'on obtient en chauffant pendant plusieurs 

 heures à une température élevée de l'acier fondu, on remarque alors que 

 les lames de fer homogène sont redevenues acier, mais sans présenter une 

 seule ampoule à leur surface. 



» On peut conclure des expériences que je viens de rapporter que, pour 

 transformer en acier les pièces de fer dont les surfaces ne doivent pas être 

 altérées, il faut employer un fer aussi homogène que possible et recourir à 

 un procédé rapide de cémentation. 



» Afin d'éviter aussi dans la fabrication des pièces de forge la produc- 

 tion des soufflures, il faudra empêcher la formation des vides dans la matière 

 ébauchée, cai', ainsi que nous avons essayé de le démontrer, ce sont les 

 gaz du foyer qui produisent ces soufflures en se condensant dans les cavités 

 du métal. » 



MÉTALLURGIE. — Remarques de M. H. Sainte-Claire Deville 



à Voccasion de celle comrnunicalion. 



H Je n'ai rien à ajouter à la Note très-intéressante et très-concluante de 

 M. Cailletet. Je désire seulement appeler son attention sur un autre phéno- 

 mène qu'on peut observer très-fréquemment dans les opérations métallur- 

 giques : c'est le dégagement des gaz dissous dans les liquides à haute tempé- 

 rature. Le rochage de l'argent, le rochage de la lilharge, si complètement 



